UBBE MAGNETEISENSTEINE IM EISENERZLAGER BEI MORAVITZA. ^^ 



"^welchen zwei in Deutsch Bogsaii und zwei in Reschitza errichtet 

 waren. Einen ganz bedeutenden Aufschwung erhielt der hiesige 

 Bergbau im Jahre 1855 durch die damalige priv. Oesterreichisch- 

 Ungarische Staatsbahn-Gesellschaft, welche sämmtliche im Comi- 

 tate Krassö-Szöreny gelegenen Aerarial-Bergwerke, Waldungen 

 und Domänen ankaufte. 



In früheren Zeiten, so lange noch die Eisenerze am Tag und 

 nahe unter der Erdoberliäche lagerten, wurde der Bergbau zu Tag 

 und in Schächten betrieben und aus letzteren die Erde zu Tag be- 

 fördert. Gegenwärtig wird in unter einander liegenden Stollen ge- 

 arbeitet, und die in derben Massen vorkommenden Magnetite 

 durch Dynamit gesprengt. In dem begonnenen Stollen wird der 

 Bergbau bis zu einer gewissen Tiefe fortgesetzt und die abgebauten 

 Erze durch Hunde an den Tag befördert. Dann wird ein neuer 

 Stollen angelegt und der Bau nach abwärts betrieben. Die Spren- 

 gungen erfolgen planmässig zu gleicher Zeit, Avährend dessen die 

 x\rbeiter sich auf sichere Orte flüchten. 



Während meines letzten Aufenthaltes in Eisenstein, 1894, 

 wurde an zehn verschiedenen Punkten der Bergbau betrieben, und 

 jährlich in Eisenstein und Dognatska, nach Angabe des Betriebs- 

 leiters die bedeutende Summe von 120,000 Tonnen Eisenerze ab- 

 gebaut, und dabei 1000 Bergleute beschäftigt. Von den höher ge- 

 legenen Stollen werden die Erze mittels schiefer Ebenen, welche 

 mit einfacher Bremsevorrichtung versehen sind, in das Thal be- 

 fördert. Die eine schiefe Ebene hat eine Höhe von 69 m, die andere 

 eine solche von 45 m. Die untere liegt 437, die obere 460*6 m hoch 

 über dem Meeresspiegel. Der höchste Stollen liegt 164 m über der 



Thalsohle. 



« 



Verhältniss des Eisengehaltes der Magnetite zu ihren mag- 

 netischen Momenten. 



Der Eisengehalt der an verschiedenen Stellen abgebauten 

 Magneterze beträgt, nach den im chemischen Laboratorium der 

 Gesellschaft durchgeführten Analysen, 46*592 bis 57*585 Procent. 

 Einzelne reine Exemplare enthalten viel mehr reines Eisen, z. B. 

 ■die von mir auf ihren Magnetismus untersuchten Exemplare ent- 



6* 



